I c j. E. Cohen und E. Weinschenk. 



doch könnte dies vicUeiclil nui durch die geringere Dicke und tideltörmige Ausbildung 

 bedingt sein; die Spaltung ist weniger vollkommen, die Trennungsllächen sind klcin- 

 nniscliclig und denigeniäss weniger eben; Verwachsung mit Tacnit kommt selten vor. 



Der Schreibersit ist unregelmässig vertheilt, so dass er sich local anhäuft, an 

 anderen Stellen wenigstens makroskopisch ganz zurücktritt. Er wird auri'allenderwcisc 

 meist von Taenit umsäumt, auf welchen erst iler Wickelkamazit folgt. Di«' kleinen 

 Schreibersitplatten zeigen in ihrer Anordnung und Lage keine Beziehung zu dem oktae- 

 drischen Aufbau. 



Eine vollständige Isolirung des Taenit gelang erst bei Anwendung concentrirter 

 Säure (I HCl-f-5«q). wodurch die zur Analyse verfügbare Menge auf ein Minimum be- 

 schränkt wurde. 



Ausser den genannten Bestandtheilen enthielt die Platte noch Troilit, in dessen 

 Nähe die cohenitähnlichen Lamellen sich anreichern und etwas ausbiegen. 



Nach dem Auslesen der grosseren Gemcngtheile verblieb ein Rückstand von 

 J-I500 Gr., von dem sich 0-374 ^'"- •" Kupferchloridchlorammonium lösten und auf 

 Taenit, cohenitähnliche Krystalle und zackige Stücke im Verhältniss der ausgelesenen 

 Mengen vertheilt wurde. Der unlösliche Theil (1776 Gr.) erwies sich als Schreibersit, 

 der aber ebenso wie im cohenitarmen Magura kein einheitliches Product darstellt, son- 

 dern sich aus glänzenden Schuppen, sowie glänzenden und matten Körnern zusammen- 

 setzt, von denen letztere vielleicht etwas weniger stark magnetisch sind als erstere. 

 Demnach ergab sich als Zusammensetzung der Platte: 



in Lösung gegangenes Nickelcisen . 28-3992 Gr. 85-41% 



Taenit 0-4898 ^ 1-47 » 



Schreibersit 2-0173 » 6-07 » 



cohenitähnliche Krvstalle .... 2 0096 » 6-04 » 



zackige Stücke 0-3341 » i-oi » 



33*2500 Gr. ioo-oo''/o 



Zur Ermittelung der chemischen Zusammensetzung der cohenitähnlichen Krvstalle 

 wurde das gebeutelte Pulver in Kupferchloridchlorammonium gelöst und der Kohlen- 

 stort' als Kohlensäure gewogen. Die Analvse lieferte die folgenden Zahlen: 



Angew. Subst. = 0-6815 



C . . . . = 5-08 : 11-97 = 0-4244 = 0-4244 = I 



Ee . . . . = 82-42 : 55-88 = I -47491 



Ni • . . . = 9-96 : 58-6 = 0-1700'= 1-6824 = ^'964 



Co . . , . = 2-20 : 58-6 = 0-0375 1 



P . . . . = 000 

 99*66 



Dieses Verhältniss entspricht der Eormel (P'e,Ni,Co),C, welche dem Spiegeleisen 

 zukommt; doch sind im Uebrigen die Eigenschaften beider sehr verschieden: letzteres 

 hat rein metallischen Habitus und ist zäh, die Kohlenstotfeisen der Meteoriten sind sehr 

 spröde und haben einen mehr metalloidischen Charakter. 



Gegen Erwartung weicht die Zusammensetzung von derjenigen des Cohenit aus 

 Magura ab, für welchen einer von uns früher die Formel (Fe,Ni,Co\5C ermittelt hat,') 



•) E. \\'e inschenk, 1. c. 



